q84 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



MAGNÉ l'ISME. — Les j'roprièlés magnétiques du fer aux fréquences élevées. 

 Note de M. It. Jouaust, présentée par M. K. Bouly. 



Ces propriétés ont déjà fait l'objet des recherches de plusieurs expéri- 

 mentateurs, mais tous ont opéré sur des éprouvettes constituées par des 

 faisceaux de minces fils de fer et avec des ondes amorties. J'ai cru, au 

 contraire, dans les expériences que j'ai entreprises, me placer dans des 

 conditions susceptibles d'applications pratiques en opérant sur des tôles, 

 et avec des ondes non amorties. 



Le générateur d'ondes entretenues était un arc de Poulsen dans le gaz 

 d'éclairage. Le circuit oscillant était accouplé en dérivation avec un autre 

 système oscillant en résonance avec le premier. 



Dans ces conditions, l'ondemètre permettait de constater que ce second 

 circuit n'était le siège que d'une seule onde dont la fréquence, dans nos 

 expériences, était de ijoooo par seconde. 



Ce circuit oscillant comportait, outre un ampèiemèlre à liante fréquence, les 

 primaires à une seule spire de deux petits transformateurs en forme d'anneau ; l'un 

 était constitué par l'empilement de rondelles découpées dans les tôles à étudier; dans 

 l'autre, les euroulenieiils étaient disposés sur un anneau de bois ayant les mêmes 

 dimensions géométriques que le circuit magnétique du premier. Le rapport des 

 tensions aux bornes des enroulements secondaires des deux transformateurs donnait 

 la perméabilité apparente du fer dans les conditions de l'expérience. Une troisième 

 mesure, donnant la dilTéience de potentiel aux i)ornes des deux secondaires en série, 

 permetlall, par la résolution d'un triangle dont on connaît les trois côtés, de calculer, 

 pour le transformateur contenant du fer, le décalage entre le courant et la force 

 éleclromotrice induite et par suite les pertes dans le fer, dues presque uniquement 

 aux courants induits. 



Les résultats obtenus furent les suivants : 



Pour des tôles d'acier de o™"\5, dans les champs conquis entre i et 

 3 gauss, ht perméal)ilité apparente est constante et égale à i5. 



Pour des tôles au silicium de o""",22, dans les mêmes conditions, la per- 

 méabilité est de 63. 



Le décalage entre la force électromotrice induite et le courant est de 30" 

 et les perles, dans un champ de 2 , 2 gauss, sont de 3o watts par kilogramme 

 pour les tôles ordinaires, de i5o watts par kilogramme dans l'acier au 

 silicium. 



Si l'on cherche à relier ces résultats au calcul classique de J.-J. Thomson, 

 relatif à l'action des courants induits sur l'aimantation des plaques minces. 



